ISSN: 1410-8917 e-ISSN: 2597-9914
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (5) (2019): 200 – 205

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Sintesis Nanopartikel Perak (NPAg) Menggunakan Ekstrak Air Buah Andaliman ( Zanthoxylum acanthopodium DC.) dan Aplikasinya pada Fotodegradasi Indigosol Blue
Gusti Ayu Dewi Lestari a,* , Iryanti Eka Suprihatin b , James Sibarani b
a Program Studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, Bali, Indonesia
b Program Studi S2 Kimia Terapan Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia
* Corresponding author: lestaridewi87@gmail.com https://doi.org/10.14710/jksa.22.5.200-205
Art ic le   Info

## Ab s t rac t
Article history:
Received: 18 June 2019
Revised: 26 July 2019 Accepted: 12 August 2019 Online: 30 September 2019
Keywords: Zanthoxylum acanthopodium DC; Silver Nanoparticles; Indigosol
Blue; Photodegradation
Title: Synthesis  of  Silver  Nanoparticles  (NPAg)  using  Andaliman  ( Zanthoxylum acanthopodium DC.)  Fruit  Water  Extract  and  Its  Application  in  Indigosol  Blue Photodegradation
Silver nanoparticles (NPAg) are silver metal particles that are less than 100 nm in size. NPAg  has  several  advantages,  one  of  which  is  as  a  catalyst  in  the  process  of photodegradation. NPAg was obtained by reducing AgNO 3 using andaliman fruit water extract  ( Zanthoxylum  acanthopodium DC.).  This  synthesis  method  is  very  effective because it is fast, non-toxic and environmentally friendly technology. This research aims to synthesize optimum NPAg and its application in the photodegradation process of  Indigosol  Blue  in  the  form  of  volume,  irradiation  time,  and  optimum  pH.  NPAg synthesis was observed using a UV-VIS spectrophotometer while its size was observed using  PSA  (Particle  Size  Analyzer).  The  results  showed  the  best  NPAg  synthesized using 1x10 -3 M AgNO 3 at 60°C with average NPAg size of 9.04 nm. NPAg which is formed is stable for ± 35 days. The optimum condition for the photodegradation process was achieved by using 2 mL NPAg 4 hour irradiation at pH 3. From the results of this study it can be concluded that NPAg can to reduce the concentration of Indigosol Blue dye by up to 94.75%.

## Ab s t rak
Kata Kunci: Zanthoxylum acanthopodium DC;
Nanopartikel Perak; Indigosol Blue ; Fotodegradasi Nanopartikel perak (NPAg) adalah partikel logam perak yang memiliki ukuran kurang dari 100 nm. NPAg memiliki beberapa keunggulan, salah satunya sebagai katalis dalam proses fotodegradasi. NPAg diperoleh dengan mereduksi AgNO 3 menggunakan ekstrak air  buah  andaliman  ( Zanthoxylum  acanthopodium DC.).  Metode  sintesis ini  sangat efektif karena cepat, tidak beracun dan teknologi yang ramah lingkungan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mensintesis  NPAg  optimum  dan  aplikasinya  dalam  proses fotodegradasi Indigosol Blue berupa volume, waktu iradiasi, dan pH optimum . Sintesis NPAg diamati menggunakan spektrofotometer UV-VIS sedangkan ukurannya diamati menggunakan  PSA  ( Particle  Size  Analyzer ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  sintesis NPAg terbaik menggunakan AgNO 3 1x10 -3 M pada suhu 60°C dengan ukuran NPAg 9,04 nm.  NPAg  yang  terbentuk  stabil  selama  ±  35  hari.  Kondisi  optimum  fotodegradasi adalah  menggunakan  2  mL  NPAg  selama  4  jam  irradiasi  pada  pH  3.  Dari  hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  NPAg  mampu  menurunkan  konsentrasi  zat warna Indigosol Blue sampai dengan 94,75%.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (5) (2019): 200 – 205 201

## 1. Pendahuluan
Kemajuan  terbaru  di  bidang  nanoteknologi  dan aplikasi nanopartikel menyebabkan adanya metode baru dalam  sintesis  nanopartikel.  Umumnya,  nanopartikel dapat  dengan  mudah  disintesis  menggunakan  metode fisika  dan  kimia  [1].  Namun,  metode  ini  menghasilkan produk samping beracun dalam proses sintesisnya.
Salah  satu  metode  yang  aman  digunakan  untuk sintesis  NPAg  adalah  penggunaan  sumber  daya  hayati yang  tersedia  di  alam  yaitu  tanaman  [2]  karena  efisien, cepat,  hemat  energi  dan  ramah  lingkungan  [3].  Fakta sebelumnya mengungkapkan bahwa sintesis nanopartikel  perak  dengan  pendekatan  kimia  hijau adalah  kemungkinan  menarik  yang  relatif  kurang dieksploitasi.  Fokus  masa  kini  adalah  menerapkan pendekatan  kimia  hijau  dalam  sintesis  nanopartikel perak (NPAg) menggunakan ekstrak air buah andaliman ( Zanthoxylum acanthopodium DC.) sebagai agen pereduksi dan penstabil NPAg [4].
Buah  andaliman  berasal  dari  daerah  Sumatra terutama  daerah  Batak.  Buah  ini  mengandung  senyawa terpenoid, polifenol, kuinon, minyak atsiri, flavonoid dan alkaloid [5]. Pada beberapa penelitian, senyawa-senyawa tersebut  mampu  menghasilkan  atau  membentuk nanopartikel  dari  suatu  logam  [4].  Senyawa  fenolik memiliki  gugus  hidroksil  yang  dapat  mengikat  logam. Kemampuan  mengkelat  logam  dari  senyawa  fenolik karena  memiliki  karakter  nukleofilik  yang  tinggi  dari cincin  aromatik  [6].  Flavonoid  merupakan  gugus  besar dari  senyawa  polifenol yang  secara  aktif  mengkelat  dan mereduksi  ion  logam  menjadi  nanopartikel.  Flavonoid mengandung  beberapa  gugus  fungsional  yang  berperan dalam pembentukan nanopartikel. Terdapat transformasi  tautomeri  flavonoid  dari  bentuk  enol menjadi  keto  yang  dapat  melepaskan  atom  hidrogen reaktif  yang  dapat  mereduksi  ion  logam  menjadi nanopartikel [7].
Zat  warna  adalah  senyawa  organik  sintetis  yang digunakan  dalam  berbagai  aplikasi  [8].  Umumnya  zat warna  sintetis  seperti Indigosol  Blue akan  terbuang  ke lingkungan sekitar 15% [9]. Oleh karena itu, pengolahan limbah  zat  warna  dari  industri  tekstil  wajib  dilakukan. Pelepasan  zat  warna  dalam  sistem  perairan  adalah masalah lingkungan utama karena zat warna tidak hanya mengurangi  penetrasi  sinar  matahari  dan  oksigen terlarut dalam badan air, tetapi juga melepaskan senyawa racun yang mempengaruhi flora dan fauna air [10]. Salah satu  cara  mengatasi  permasalahan  ini  adalah  dengan fotodegradasi  menggunakan  katalis  NPAg.  NPAg  dapat digunakan  pada  beberapa  aplikasi  seperti  remediasi lingkungan, teknologi medis, energi dan pengolahan air [11,  12].  Ukuran  NPAg  memegang  peran  penting  dalam sifat  dan  karakteristik.  Hal  tersebut  dapat  dikendalikan dengan  mengatur  reaksi  sintesis  seperti  suhu  sintesis, waktu sintesis dan konsentrasi prekursor larutan AgNO 3 . Proses sintesis nanopartikel perak dengan memvariasikan  temperatur  dapat  menghasilkan  ukuran nanopartikel  yang  berbeda-beda.  Semakin  tinggi  suhu reaksi  maka  ukuran  partikel  perak  yang  dihasilkan semakin  kecil  [13].  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini
dipelajari  reaksi  pembentukan  nanopartikel  perak dengan  memvariasikan  konsentrasi  larutan  perak (AgNO 3 )  dan  suhu  sintesisnya.  Dalam  artikel  ini dilaporkan bahwa NPAg dari ekstrak air buah andaliman ini mampu  mendegradasi  zat  warna Indigosol  Blue sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  metode  yang lebih  efisien  dalam  memecahkan  permasalahan lingkungan khususnya mengenai pengolahan limbah zat warna.

## 2. Metodologi

## 2.1. Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diantaranya  spektrofotometer  UV-VIS  Shimadzu  UV- 1800, Particle  Size  Analyzer Malvern , magnetic  stirrer, lampu UV B dengan panjang gelombang 280-320 nm, set alat  gelas,  kotak  irradiasi  (kotak  tertutup  rapat  yang dilengkapi  lampu  UV  B).  Bahan  yang  digunakan  adalah kristal  perak  nitrat  (AgNO 3 )  dari  PT  Brataco,  buah andaliman  ( Zanthoxylum  acanthopodium DC.)  dari  Kota Medan dan zat warna Indigosol Blue dari Toko Warna Asli.

## 2.2. Ekstraksi Buah Andaliman
Sebanyak  20  gram  serbuk  buah  andaliman dipanaskan  dengan  menggunakan  100  mL  aqua demineralisasi dalam gelas beker 250 mL selama 15 menit pada  suhu  60 o C.  Setelah  larutan  dingin,  dilakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Ekstrak air  buah  andaliman  hasil  penyaringan  akan  digunakan untuk proses sintesis nanopartikel perak.

## 2.3. Sintesis Nanopartikel Perak
Sintesis  nanopartikel  perak  dilakukan  dengan mencampur  larutan  AgNO 3 dengan  ekstrak  air  buah andaliman.  Perlakuan  yang  dilakukan  adalah  dengan membandingkan konsentrasi larutan AgNO 3 : 5x10 -4 M (A) dan  1x10 -3 M  (B).  Perbandingan  ekstrak  air  buah andaliman  dengan  larutan  AgNO 3 adalah  1:10  (v/v). Campuran larutan tersebut dilakukan proses pemanasan dengan variasi suhu pada 25°C, 40°C dan 60°C (A25, A40, A60,  B25,  B40,  B60).  Sebagai  indikator  telah terbentuknya  nanopartikel  perak  secara  visual  adalah adanya  perubahan  warna  larutan  dari  kuning  bening menjadi  kuning  kecoklatan  hingga  merah  kecoklatan. Selanjutnya  NPAg  yang  telah  diperoleh  dikarakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS dan PSA.

## 2.4. Reaksi Fotokatalisis

## 2.4.1. Penentuan Volume NPAg Optimum
Ke dalam 5 buah erlenmeyer 250 mL dituangkan 25 mL larutan Indigosol Blue 300 ppm. Ke dalam erlenmeyer tersebut dimasukkan masing-masing sebanyak 1, 2, 4, 6 dan  8  mL  koloid  NPAg.  Selanjutnya,  erlenmeyer dimasukkan  ke  dalam  kotak  irradiasi.  Untuk  masing- masing  volume  dilakukan  3  kali  replikasi.  Masing- masing campuran larutan Indigosol Blue dan katalis dalam gelas  beker  diirradiasi  dengan  lampu  UV  sambil  diaduk dengan  pengaduk  magnetik  selama  30  menit.  Setelah selesai,  diukur  absorbansinya  dengan  spektrofotometer UV-Vis  pada  panjang  gelombang  maksimum  dari Indigosol Blue pada 677 nm.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (5) (2019): 200 – 205 202

## 2.4.2. Penentuan Waktu Irradiasi Optimum
Penentuan  pengaruh  waktu  irradiasi  dalam  proses fotodegradasi dilakukan dengan menambahkan fotokatalis volume optimum yang diperoleh. Disiapkan 6 gelas erlenmeyer 250 mL dan diisi 25 mL larutan Indigosol Blue 300  ppm.  Selanjutnya,  campuran  diirradiasi  sinar UV, diaduk dengan pengaduk magnetik selama 0.5, 1, 2, 3, 4 dan 5 jam. Untuk masing-masing waktu dilakukan 3 kali replikasi.  Setelah  proses  radiasi  supernatan  yang diperoleh diukur absorbansinya dengan spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang  gelombang maksimum dari Indigosol Blue .

## 2.4.3. Penentuan pH Optimum
Gelas  erlenmeyer  250  mL  diisi  dengan  25  mL Indigosol Blue . Selanjutnya ke dalam erlenmeyer tersebut ditambahkan koloid NPAg dengan volume  optimum dan pH larutan diatur masing-masing yaitu pH 3, 5, 7, 9 dan 11.  Untuk  masing-masing  pH  dilakukan  3  kali  replikasi. Masing-masing erlenmeyer dimasukkan ke dalam kotak radiasi.  Selanjutnya  larutan Indigosol  Blue dalam erlenmeyer diaduk dengan pengaduk magnet dan disinari dengan sinar ultraviolet dengan waktu irradiasi optimum. Setelah proses radiasi, supernatan diukur absorbansinya dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  pada panjang gelombang maksimumnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Sintesis Nanopartikel Perak
Sintesis dan karakterisasi NPAg diamati menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan Particle Size Analyzer (PSA).  Perbedaan  konsentrasi  awal  AgNO 3 dan suhu  sintesis  dilakukan  untuk  mengetahui  pola pertumbuhan  NPAg  dalam  koloid.  Salah  satu  indikator terbentuknya nanopartikel perak dalam larutan ditandai dengan  adanya  perubahan  warna  dari  kekuningan menjadi  coklat  kemerahan  seiring  bertambahnya  waktu [14].
Prediksi pembentukan NPAg dari reaksi reduksi oleh senyawa  polifenol  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Reaksi yang  terjadi  merupakan  reaksi  autokatalitik.  Reaksi autokatalitik  merupakan  reaksi  kimia  di  mana  terdapat produk  atau  reaktan  yang  mampu  berperan  sebagai katalis.  Pada  Gambar  1  dapat  diketahui  bahwa  reaksi reduksi  terjadi  antara  senyawa  polifenol  dan  ion  Ag + di mana ion Ag + menjadi reaktan yang juga berperan sebagai katalis. Pada tahap awal senyawa polifenol dalam larutan berubah dari gugus R-OH menjadi gugus R-O - yang siap bereaksi.  Selanjutnya  polifenol  mengikat  Ag + dan membentuk gugus RO-Ag. Pada tahap ini terjadi reaksi di mana  ion  Ag + yang  terikat  akan  mengalami  reaksi pemutusan  rantai  polifenol  dan  kemudian  lepas membentuk Ag 0 [15].
Gambar 1 . Perkiraan reaksi dalam sintesis nanopartikel perak oleh polifenol
Pada  sampel  A  yang  ditunjukkan  Gambar  2, perubahan warna yang terjadi cukup lambat dibandingkan dengan sampel B. Hal tersebut disebabkan karena  konsentrasi  AgNO 3 pada  sampel  A  sangat  kecil sehingga reaksi berjalan sangat lambat. Selain itu, NPAg yang  terbentuk  tidak  stabil  sehingga  pertumbuhannya dari  hari  ke  hari  semakin  turun  dan  tidak  terdeteksi  di mana  nilai  absorbansi  menunjukkan  kuantitas  NPAg dalam koloid [16]. Hal ini disebabkan mulai terbentuknya kluster  yang  lebih  besar  akibat  agregasi  [17].  Hasil menunjukkan  bahwa  sampel  B  pada  Gambar  3,  dalam jangka waktu 3 jam warna larutan telah berubah menjadi coklat  kemerahan.  Hal  ini  menandakan  pertumbuhan NPAg lebih cepat dan stabil pada sampel B dibandingkan sampel A.
Pengaruh  temperatur  menunjukkan  suhu  reaksi lebih tinggi menghasilkan perubahan warna larutan lebih cepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, pembentukan NPAg semakin cepat [18].
Gambar 2. Spektra UV-Vis NPAg sampel A (5x10 -4 M) pada berbagai waktu.
Semakin  tinggi  suhu  reaksi  maka  ukuran nanopartikel perak yang terbentuk semakin kecil. Sintesis nanopartikel  pada  suhu  yang  lebih  tinggi menghasilkan partikel  dengan  ukuran  rata-rata  lebih  kecil  di  mana ukuran  NPAg  terkecil  diperoleh  9,04  nm  melalui pengukuran  PSA.  Hal  ini  disebabkan  pada  suhu  lebih tinggi  (50°C-100°C), sebagian  besar  ion-ion  perak  yang terbentuk  berubah  menjadi  inti  nanopartikel  perak (nuclei ) dan menghambat proses reaksi reduksi lanjutan dipermukaan nulcei yang  sudah  terbentuk  sebelumnya [19]. NPAg yang dihasilkan juga memiliki kestabilan yang baik karena sampai umur 35 hari, ukuran NPAg masih di bawah  100  nm.  Panjang  gelombang  NPAg  diukur  tiap  7 hari dan didapatkan hasil untuk range λ berkisar 400-500 nm  [20].  Hal  ini  menunjukkan  NPAg  masih  terbentuk dengan  ukuran  di  bawah  100  nm.  Nilai  zeta  potensial sampel B pada Tabel 1 cukup baik sehingga kemungkinan partikel untuk beragregasi atau bergabung satu sama lain menjadi  partikel  yang  lebih  besar  sangat  kecil.  NPAg terbaik  disintesis  dengan  menggunakan  konsentrasi AgNO 3 1x10 -3 M  pada suhu  60°C  sehingga  NPAg ini  yang digunakan  sebagai  katalis  dalam  proses  fotodegradasi. Umumnya  atom-atom  pada  permukaan  nanopartikel tersusun  lebih  banyak  dan  rapat  sehingga  berpengaruh dalam  sifat  material  terutama  fotokatalis.  Luas permukaan  nanopartikel  meningkat  tajam  dengan mengecilnya  ukuran.  Partikel  logam  dengan  ukuran sekitar 1 nm memiliki atom yang hampir 100% berada di permukaan. Meningkatnya persentase atom di permukaan  diharapkan  meningkatkan  reaktivitas partikel tersebut, lebih khusus lagi jika partikel tersebut berperan sebagai katalis [21].
Tabel 1. Ukuran Partikel, Indeks Polidispersitas dan Zeta Potensial beberapa sampel NPAg dengan konsentrasi 1x10 -3 M pada berbagai suhu sintesis Sampel Ukuran Partikel (nm) PDI Zeta Potensial (mV) B25 34,98 0,246 -24,1 B40 17,50 0,393 -25,5 B60 9,04 0,400 -26,4 3.2. Penentuan Volume NPAg Optimum
Hasil  fotodegradasi Indigosol  Blue dengan  variasi volume NPAg dapat dilihat pada Gambar 4. Berdasarkan hasil yang diperoleh terlihat bahwa persentase degradasi terbesar  (44,32%) Indigosol  Blue diperoleh  pada  NPAg volume 2 mL. Namun persentase degradasi Indigosol Blue menurun  ketika  volume  NPAg  di  atas  2  mL.  Hal  ini disebabkan  karena  penambahan  NPAg  yang  terlalu banyak  dapat  menyebabkan  kekeruhan  pada  larutan Indigosol  Blue sehingga sinar UV yang dipancarkan tidak dapat  terserap  secara  maksimal  oleh  permukaan  NPAg dan menghalangi terjadinya proses fotodegradasi.
Gambar 4. Pengaruh jumlah fotokatalis NPAg terhadap persentase degradasi Indigosol Blue 300 ppm dengan proses irradiasi selama 30 menit

## 3.3. Penentuan Waktu Irradiasi Optimum
Persentase  degradasi Indigosol  Blue terbesar (94,75%)  diperoleh  pada  jam  ke-4  seperti  yang terlihat pada  Gambar  5.  Semakin  lama  waktu  degradasi  maka semakin banyak kontak antara zat warna dengan katalis sehingga  meningkatkan  proses  fotodegradasinya.  Pada gambar  tersebut  menunjukkan  persentase  degradasi Indigosol  Blue dari  waktu  ke  waktu  terus  meningkat  di mana  fotokatalis  NPAg  membutuhkan  waktu  untuk mendegradasi seluruh zat warna Indigosol Blue.
Gambar 5. Pengaruh Waktu Irradiasi Terhadap Persentase Degradasi Indigosol Blue 300 ppm

## 3.4. Penentuan pH Optimum
Salah  satu  parameter yang  berperan  penting  dalam proses fotodegradasi adalah pH. Grafik hubungan antara pH  dengan  persentase  degradasi  yang  terlihat  pada Gambar  6,  di  mana  pH  optimum  yang  diperoleh  dalam proses  fotodegradasi Indigosol  Blue adalah  3.  Persentase degradasi  cenderung  menurun  pada  pH  netral.  Pada  pH basa  konsentrasi  ion  hidroksil  (OH - )  meningkat  dan bereaksi  dengan hole  (h + ) untuk  membentuk  radikal hidroksil (OH•) sehingga menyebabkan peningkatan laju degradasi fotokatalitik. Pada pH asam, zat warna anionik seperti Indigosol  Blue mengalamai  fotodegradasi  yang paling  maksimal  karena  ketersediaan hole  (h + ) yang cukup  untuk  bereaksi  dengan  H 2 O  untuk  menghasilkan OH - .  Ion  hidroksil  ini  bereaksi  dengan hole membentuk radikal  hidroksil  (OH•)  yang  mende gradasi  zat  warna Indigosol Blue . Pada pH asam, zat warna yang bermuatan negatif  akan  banyak  berinteraksi  dengan  katalis
dikarenakan  permukaan  katalis  menjadi  bermuatan positif.  Selain  itu  muatan  positif  dari  katalis  membantu perpindahan  elektron  yang  diinduksi  oleh  foton  ( hv )  di mana elektron ini dapat bereaksi dengan O 2 menghasilkan O 2 • - . Bersamaan dengan itu, proses ini juga menghambat rekombinasi  elektron hole dan  menghasilkan  lebih banyak  OH - melalui  reaksi hole (h + ) dengan  air.  Seperti yang  diketahui  reaksi hole (h + ) dengan  OH - akan menghasilkan  radikal  hidroksil  (OH•).  Ion -ion  radikal (OH•  dan  O 2 • - )  yang  terbentuk  nantinya  akan meningkatkan  efisiensi  fotodegradasi  [22].  Perkiraan mekanisme  degradasi  senyawa  organik  sebagai  berikut [23]:
1. Penyerapan foton oleh nanopartikel:
AgNPs + hv → h +VB + e -CB
2. Produksi radikal OH ● (H 2 O → H + + OH - ) + h +VB → OH • + H + O 2 + e -CB → O 2 • - + (H + + OH - ) → HO 2 ● + OH - HO 2 ● + OH - + h +VB → OH •
3. Oksidasi  polutan  organik  melalui  serangan  OH
• radikal
Indigosol Blue + OH • → Hasil degradasi NH 4+ , CO 2 , H 2 O
Gambar 6. Pengaruh pH larutan Indigosol Blue 300 ppm terhadap persentase degradasi dengan waktu irradiasi selama 4 jam

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka diperoleh  simpulan  bahwa  ekstrak  air  buah  andaliman mampu  mereduksi  larutan  AgNO 3 1x10 -3 M  menjadi nanopartikel perak berukuran rata-rata 9,04 nm dengan suhu  sintesis  60°C.  Panjang  gelombang  NPAg  yang diperoleh bervariasi antara 400 sampai 500 nm di mana panjang  gelombang  optimum  yang  diperoleh  442  nm. Nanopartikel perak yang disintesis mampu mendegradasi zat  warna Indigosol  Blue sampai  94,75%  pada  kondisi optimumnya  yaitu  pada  volume  2  mL,  waktu  irradiasi  4 jam, serta pH 3.

## Daftar Pustaka
[1]  Abdullah  Alqudami,  S.  Annapoorni,  Fluorescence From Metallic Silver and Iron Nanoparticles Prepared by  Exploding  Wire  Technique,  Plasmonics,  2,  1, (2007) 5-13 https://doi.org/10.1007/s11468-006-9019-2
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 22 (5) (2019): 200 – 205
[2]  Kumari  Jyoti,  Mamta  Baunthiyal,  Ajeet  Singh, Characterization of silver nanoparticles synthesized using Urtica dioica Linn. leaves and their synergistic effects  with  antibiotics,  Journal  of  Radiation Research and Applied Sciences, 9, 3, (2016) 217-227 https://doi.org/10.1016/j.jrras.2015.10.002
[3]  U.  K.  Parashar,  Preeti  Saxena,  Anchal  Srivastava, Bioinspired synthesis of silver nanoparticles, Digest Journal  of  Nanomaterials  and  Biostructures,  4, (2009) 159-166
[4]  Mohd Sayeed Akhtar, Jitendra Panwar, Yeoung-Sang Yun, Biogenic Synthesis of Metallic Nanoparticles by Plant  Extracts,  ACS  Sustainable  Chemistry  & Engineering, 1, 6, (2013) 591-602
https://doi.org/10.1021/sc300118u [5]  B. L. Siregar, Andaliman (Zanthoxylum Acanthapodium  DC.)  di  Sumatera  Utara;  Deskripsi dan Perkecambahan, Hayati, Journal of Biosciences, (2002) 38-40
[6]  A.  Michalak,  Phenolic  Compounds  and  Their Antioxidant Activity in  Plants  Growing  under Heavy Metal  Stress,  Polish  Journal  of  Environmental Studies, 15, 4, (2006) 523-530
[7]  V.  V.  Makarov,  A.  J.  Love,  O.  V.  Sinitsyna,  S.  S. Makarova,  I.  V.  Yaminsky,  M.  E.  Taliansky,  N.  O. Kalinina,  "Green"  nanotechnologies:  synthesis  of metal nanoparticles using plants, Acta Naturae, 6, 1, (2014) 35-44
[8]  Mohammad  Hossein  Habibi,  Elham  Askari, Photocatalytic  Degradation  of  an  Azo  Textile  Dye with  Manganese-Doped  ZnO  Nanoparticles  Coated on Glass, Iranian Journal of Catalysis, 1, 1, (2011) 41- 44
[9]  Kumari  Jyoti,  Ajeet  Singh,  Green  synthesis  of nanostructured  silver  particles  and  their  catalytic application  in  dye  degradation,  Journal  of  Genetic Engineering and Biotechnology, 14, 2, (2016) 311-317 https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2016.09.005
[10] Andra Predescu, Avram Nicolae, Adsorption of Zn, Cu and  Cd  from  Waste  Waters  by  Means  of  Maghemite Nanoparticles,  UPB  Scientific  Bulletin,  Series  B: Chemistry and Materials, 74, 1, (2012) 255-264
[11]  Mojtaba Amini, Hadi Naslhajian, S. Morteza F. Farnia, V-doped titanium mixed oxides as efficient catalysts for oxidation of alcohols and olefins, New Journal of Chemistry, 38, 4, (2014) 1581-1586 https://doi.org/10.1039/C4NJ00066H
[12] Mohammad  Mahdi  Najafpour,  Fahimeh  Rahimi, Mojtaba Amini, Sara Nayeri, Mojtaba Bagherzadeh, A very  simple  method  to  synthesize  nano-sized manganese  oxide:  an  efficient  catalyst  for  water oxidation  and  epoxidation  of  olefins,  Dalton Transactions, 41, 36, (2012) 11026-11031 https://doi.org/10.1039/C2DT30553D
[13] Jae Yong Song, Hyeon-Kyeong Jang, Beom Soo Kim, Biological  synthesis  of  gold  nanoparticles  using Magnolia  kobus  and  Diopyros  kaki  leaf  extracts, Process  Biochemistry,  44,  10,  (2009)  1133-1138 https://doi.org/10.1016/j.procbio.2009.06.005
[14] Anna Zielińska, Ewa Skwarek, Adriana Zaleska, Maria Gazda, Jan Hupka, Preparation of silver nanoparticles with  controlled  particle  size, Procedia  Chemistry, 1, 2, (2009) 1560-1566 https://doi.org/10.1016/j.proche.2009.11.004
[15] Dhimas  Setiawan,  Biosintesis  Nanopartikel  Perak dengan  Reduktor  Ekstrak  Kulit  Pisang  Kepok  (Musa paradisiaca  Linn.)  dan  Laju  Pembentukannya, Universitas Negeri Semarang, Semarang
[16] Lorraine  Mulfinger,  Sally  D.  Solomon,  Mozghan Bahadory,  Aravindan  V.  Jeyarajasingam,  Susan  A. Rutkowsky,  Charles  Boritz,  Synthesis  and  Study  of Silver Nanoparticles, Journal of Chemical Education, 84, 2, (2007) 322 https://doi.org/10.1021/ed084p322
[17] Irfa  Apriliyanti  Payapo,  M.  Zakir,  Nunuk  Hariani Soekamto, Sintesis Nanopartikel Perak
Menggunakan  Bioreduktor  Ekstrak  Daun  Ketapang (Terminalia  catappa)  dan  Potensinya  sebagai  Tabir Surya  Jurusan  Kimia,  Universitas  Hasanuddin, Makassar
[18] X. C. Jiang, W. M. Chen, C. Y. Chen, S. X. Xiong, A. B. Yu,  Role  of  Temperature  in  the  Growth  of  Silver Nanoparticles  Through  a  Synergetic  Reduction Approach,  Nanoscale  Res  Lett,  6,  1,  (2010)  32 https://doi.org/10.1007/s11671-010-9780-1
[19] Jae  Yong  Song,  Beom  Soo  Kim,  Rapid  biological synthesis  of  silver  nanoparticles  using  plant  leaf extracts, Bioprocess and Biosystems Engineering, 32, 1, (2008) 79 https://doi.org/10.1007/s00449-008-0224-6
[20] Morteza  Yousefzadi, Zohreh  Rahimi, Vahid  Ghafori, The green synthesis, characterization and antimicrobial  activities  of  silver  nanoparticles synthesized from green alga Enteromorpha flexuosa (wulfen) J. Agardh, Materials Letters, 137, (2014) 1-4 https://doi.org/10.1016/j.matlet.2014.08.110
[21] Mila  Tejamaya,  Synthesis,  characterization,  and stability test of silver nanoparticles in ecotoxicology media, University of Birmingham, Birmingham, UK
[22] Rania  E.  Adam,  Gallia  Pozina,  Magnus  Willander, Omer  Nur,  Synthesis  of  ZnO  nanoparticles  by  co- precipitation method for solar driven photodegradation  of  Congo red  dye  at  different  pH, Photonics  and  Nanostructures-Fundamentals  and Applications, 32, (2018) 11-18 https://doi.org/10.1016/j.photonics.2018.08.005
[23] Elias  E.  Elemike,  Damian  C.  Onwudiwe,  Anthony  C. Ekennia,  Richard  C.  Ehiri,  Nnaemeka  J.  Nnaji, Phytosynthesis of silver nanoparticles using aqueous leaf  extracts  of  Lippia  citriodora:  Antimicrobial, larvicidal  and  photocatalytic  evaluations,  Materials Science  and  Engineering:  C,  75,  (2017)  980-989 https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.02.161